Oxid horečnatý

Oxid horečnatý (inak aj pálená magnézia) je oxid horčíka s oxidačným číslom II a chemickým vzorcom MgO.  Je to biela prášková látka s minimálnym trením. Športovci (gymnasti) ju využívajú proti poteniu rúk.

Oxid horečnatý sa v prírode vyskytuje ako minerál periklas, no priemyslene sa získava tepelným rokladom magnezitu (MgCO3). Magnezitový žiaruvzdorný materiál obsahujúci MgO môže byť získaný z vysoko čistej magnezitovej rudy jednoduchou úpravou a následnou kalcináciou pri teplote 500 – 700 °C. Žiaruvzdorné materiály na báze dolomitu sú doteraz široko používané a to hlavne v Európe. Ďalším komerčne využívaným zdrojom oxidu horečnatého je morská voda a nánosy solí bohatých na MgO. 500 l morskej vody obsahuje okolo 1 kg MgO vo forme chloridu horečnatého. Chlorid horečnatý reaguje so zásadou (obyčajné, alebo hasené vápno) za vzniku Mg(OH)2. Precipitát je premývaný, tlakovo filtrovaný, sušený a nakoniec kalcinovaný vo veľkých rotačných peciach pri teplote 750 – 900 °C za vzniku MgO.

Príprava 
Pripravuje sa tepelným rozkladom uhličitanu horečnatého alebo horením kovového horčíka. MgCO3 → MgO + CO22Mg + O2 → 2MgO

Technické poznámky 
Rozsiahly výskum v posledných rokoch bol zameraný na prípravu jemného, vysoko čistého MgO prášku, konkrétne nanoprášku pripraveného oxidáciou pár, ktorý je charakteristický svojou vysokou spekateľnosťou. Takýto prášok je východiskovou surovinou pre prípravu priehľadného MgO metódou horúceho lisovania pri teplote 1100°C bez spekacích prídavkov.

Príklady použitia 
Skrz elektrické a žiaruvzdorné vlastnosti je MgO používaný v rôznych aplikáciách (vysoko teplotné kelímky, puzdra na termočlánky, tepelná ochrana pecí, izolácia). Najširšie konvenčné uplatnenie má vo výrobe základných žiaruvzdorných materiálov využívaných v peciach pri výrobe ocele. 
Značná pozornosť je venovaná výrobe hutného bez defektného MgO, pretože má vysoký potenciál v mechanických, tepelných a optických vlastnostiach. Hutný MgO vykazuje vysokú transparentnosť pre infračervené a viditeľné svetlo, vďaka čomu sa z neho pripravujú zafírové IČ okienka a ochrana pre senzory.

Vlastnosti MgO

Mechanické 
Youngov modul pružnosti: 250 GPa
Pevnosť v ťahu: 100 - 150 MPa
Poissonové číslo: 0,2 - 0,37
Lomová húževnatosť KIC: 2,7 - 2,8 MPa.m1/2
Tvrdosť – Vickers (HV): 500 - 700 GPa

Fyzikálne 
Hustota: 3,58 g/cm3
Teplota topenia: 2800°C
Tepelná rozťažnosť: 10,8 ×10-6.K-1
Tepelná vodivosť: 42 W/m.K
Merný odpor: 1014 - 1015 Ω.cm
Max. teplota použitia: 1980 - 2130 °C

Iné projekty 

Horečnatý
Horečnatý
Zlúčeniny horčíka
ATC A02AA – Zlúčeniny horčíka
ATC A06AD – Osmoticky pôsobiace laxatíva
ATC A12CC – Horčík